INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 5703-5714 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pemanfaatan Zeolite Alam Sebagai Katalis Untuk Sintesis Biodiesel
Azzahrah Putri Darmawan 1 ✉ , Mustain Zamhari 2 , Robert Junaidi 3
Politeknik Negeri Sriwijaya
Email: azzahrahputridarmawan@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Biodiesel adalah sumber bahan bakar alternatif yang dapat dihasilkan dari minyak jelantah melalui proses transesterifikasi merupakan salah satu potensi untuk digunakan sebagai bahan dasar produksi biodiesel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi suhu dan waktu katalis zeolite terhadap  biodiesel  yang  dihasilkan.  Sintesis  biodiesel  diawali  dengan  pembuatan  katalis  Zeolit melalui proses kalsinasi Zeolit pada suhu 800 oC, 900 oC, 950 oC kemudian dilakukan perendaman dengan larutan KOH 1 : 1 dalam 100 ml pelarut air. Kemudian dilanjutkan proses pengeringan selama ± 1 jam pada suhu 110 oC dan kalsinasi pada suhu 800 oC, 900 oC, dan 950 oC.  Perbandingan volume minyak dan methanol sebesar 1:19 dengan katalis 2% dari berat minyak. Hasil analisa XRD katalis zeolite dengan kristalinitas 1500 cps, untuk standar kualitas biodiesel parameter yang diuji yaitu densitas 0,86gr/cm2 ,viskositas 1,45mm2/s dan %yield 72,5%.
Keywords: Zeolite Alam, Katalis, Biodiesel

## Abstract
Biodiesel  is  an  alternative  fuel  source  that  can  be  produced  from  used  cooking  oil  through  a transesterification process which is one of the potentials to be used as a basic material for biodiesel production. This study aims to determine the effect of variations in temperature and time of the zeolite catalyst on the biodiesel produced. Biodiesel synthesis begins with the preparation of Zeolite catalyst through Zeolite calcination process at 800 oC, 900 oC, 950 oC then soaking with 1:1 KOH solution in 100 ml of water solvent. Then continued the drying process for ± 1 hour at 110 oC and calcination at 800 oC, 900 oC and 950 oC. The volume ratio of oil and methanol is 1:19 with a catalyst of 2% by weight of oil. The results of the XRD analysis of the zeolite catalyst with a crystallinity of 1500  cps,  for  standard  biodiesel  quality  parameters  tested  were  density  0.86gr/cm2,  viscosity 1.45mm2/s and yield % 72.5%.
Keywords: Natural Zeolite, Catalyst, Biodiesel

## PENDAHULUAN
Bahan  bakar minyak bumi merupakan sumber energi utama yang  digunakan oleh sebagian besar negara ‐ negara di dunia. Penggunaan terus menerus dari sumber energi yang tak dapat diperbaharui ini menyebabkan menurunnya kuantitas sumber daya minyak bumi. Beberapa sumber energi alternatif telah ditemukan dan dikembangkan, salah satunya adalah biodiesel. Biodiesel dianggap sebagai sumber energi pengganti bahan bakar minyak bumi  karena  kemiripannya  dengan  bahan  bakar  mesin  diesel  (Noiroj  dkk,2017).  Secara kimia,  biodiesel  merupakan  senyawa  metil  ester  rantai  panjang  yang  dapat  diproduksi melalui proses transesterifikasi minyak nabati atau lemak hewani(Leung dkk, 2015). Proses ini biasanya berlangsung dengan bantuan katalis homogen basa atau asam dengan tujuan untuk menurunkan suhu reaksi serta mengatur selektivitas hasil reaksi (Benjapornku dkk, 2018).
Pada metode homogen, reaktan, katalis, dan metil ester berada pada fasa liquid, yang mengakibatkan sulitnya proses pemisahan katalis dari produk pada akhir reaksi (Kansedo dkk,  2017).  Di  sisi  lain,  katalis  basa  homogen  seperti  natrium  hidroksida  tidak  dapat digunakan  kembali  setelah  reaksi  dan  juga  menghasilkan  limbah  cair  yang  beracun (Soetaredjo dkk, 2011). Katalis padat merupakan pilihan baru untuk menggantikan katalis homogen berdasarkan korosivitasnya yang lebih rendah, kemudahannya untuk dipisahkan, dapat  digunakan  kembali  dan  menghasilkan  limbah  beracun  dalam  jumlah  yang  lebih sedikit  (Helwani  dkk,  2016).  Banyak  dilakukan  penelitian  dalam  mengembangkan  katalis heterogen dalam bentuk  padat.  Katalis  padat yang telah dikembangkan  dan digunakan untuk proses transesterifikasi minyak nabati misalnya logam alkali dan alkali tanah yang diimpregnasi  dalam  Al ₂ O ₃ ,  K ₂ CO ₃ yang  diimpregnasi  dalam  alumina/silica  (Aderemi dkk,2012)  kalsium  oksida  (  Lukic  dkk,2014)  biaya  produksi  dalam  penggunaan  bahan ‐ bahan  padat  sebagai  katalis  untuk  produksi  biodiesel  harus  diperhatikan.  Untuk mengurangi biaya produksi, katalis padat harus relatif murah dan tersedia dalam kapasitas besar ( Lukic dkk,2014).
Zeolit merupakan kristal alumina silika dengan struktur kerangka tiga dimensi yang membentuk dimensi molekuler pori ‐ pori dengan ukuran seragam(Lukic dkk,2014). Zeolit memiliki karakteristik kimia yang penting diantaranya sebagai adsorben yang selektif,  resin penukar ion, serta katalis dengan aktivitas katalitik tinggi (Boey dkk, 2019). Beberapa bahan padat  telah  dikembangkan  dan  digunakan  sebagai  katalis  heterogen  maupun  sebagai support katalis dalam produksi biodiesel seperti dijelaskan di atas, namun penelitian tentang pemanfaatan bahan alam seperti zeolit sebagai katalis maupun support katalis masih jarang (Kouzu dkk, 2012).
Penelitian ini difokuskan pada proses modifikasi suhu dan waktu pembuatan  zeolit alam dengan metode impregnasi KOH sehingga dapat digunakan sebagai katalis dalam proses transesterifikasi minyak jelantah. Dalam penelitian ini digunakan katalis alam dari Pacitan (Jawa Timur, Indonesia). Menurut pengamatan kami, belum ada informasi memadai mengenai pemanfaatan katalis alam sebagai katalis maupun support katalis dalam produksi biodiesel.  Pada  penelitian  ini,  zeolit  digunakan  sebagai  support  katalis,  pengaruh konsentrasi KOH dan kondisi reaksi transesterifikasi terhadap yield biodiesel juga diamati (Trisunaryanti dkk, 2010).

## Zeolite Alam
Zeolit alam terdapat di daerah gunung berapi, tepi sungai, laut dan danau berupa sedimen  mineral  alam,  biasanya  terdapat  dalam  jumlah  besar  dalam  skala  Megaton. Deposit  zeolit  alam  di  seluruh  dunia  terdapat  di  USA,  Jepang,  Cuba,  Uni  Soviet,  Italia, Cekoslowaskia, Hungaria, Bulgaria. Afrika Selatan, Yugoslavia, Meksiko, dan Korea, dengan kandungan zeolit berkisar antara 60- 90%. Di Indonesia, zeolit alam terdapat di berbagai pulau,  tersebar  di  Jawa,  N.T.T,  Irian,  Sumatra,  Sulawesi,  dan  Kalimantan  dengan  deposit berlimpah. Deposit zeolit paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Jawa Tengah: Wonosari, Klaten. Jawa Barat: Bogor, Tasikmalaya, Sukabumi. Jawa Timur: Bayah. Deposit zeolit alam di Jawa Barat menempati posisi tertinggi, yaitu sekitar 400 juta ton (Distamben Jawa Barat dan DIM, 2001 dan 2002). Kandungan utama zeolit alam Indonesia adalah mineral Mordenit dan Klinoptilolit. Penulis telah melakukan analisis kandungan zeolit alam Indonesia dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, mayoritas zeolit alam tersebut tersusun dari mordenit sekitar 60-70%, sisanya adalah klinoptilolit kristal dan kwarsa amorpus (Trisunaryanti, dkk., 2010 dan Trisunaryanti, dkk.. 2018).

## Katalis
Katalis merupakan material yang dapat meningkatkan kecepatan  suatu reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi dari reaksi yang bersangkutan. Pada penerapannya, katalis tidak hanya meningkatkan laju reaksi tetapi dapat berfungsi sebagai pengarah reaksi dan menghasilkan produk samping yang minimum (selektif). Menurut (Trisunaryanti dkk, 2015) katalis dapat menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat pada kondisi temperatur yang  relatif  rendah.  Katalis  juga  dapat  digunakan  untuk  mencapai  laju  reaksi  dengan menyediakan  jalur  alternatif  dari  energi  aktivasi  yang  lebih  rendah  untuk  reaksi  yang berlangsung.
Katalis memiliki beberapa kegunaan, diantaranya[15].
1. Menurunkan penghalang ( barrier) energi aktivasi (Ea).
2. Memperoleh/menghasilkan produk lebih cepat.
3. Menurunkan suhu reaksi
4. Memperoleh produk menstabil (produk  antara) dan bukan produk
5. termodinamika yang disukai (produk akhir)
6. Mempertahankan  konstanta  kesetimbangan  (Kp  atau  Kc)  sehingga  dapat mempercepat reaksi maju (ke kanan) maupun reaksi balik (ke kiri).
Zeolit digunakan sebagai katalis asam pada industri petrokimia dan petroleum karena memiliki situs asam Bronsted dan Lewis (Hajanti dkk,2018). Situs asam Bronsted adalah situs yang  dapat  melepaskan  H"  dan  situs  asanı  Lewis  adalah  situs  yang  dapat  menerima pasangan elektron. Situs asam Bronsted dapat dikonversi menjadi situs asam Lewis melalui pemanasan sampai temperatur di atas 500 °C, sambil melepaskan molekul air (Freedman dkk,2015). Untuk mendapatkan  situs Bronsted maka kation-kation logam alamiah dalam zeolit ditukar dengan dengan NH 4 , kemudian dipanaskan dalam oven untuk menghilangkan NH, terbentuklah H- zeolit yang siap digunakan sebagai katalis. Modifikasi dapat dilakukan terhadap  zeolit  untuk  mendapatkan  katalis  yang  selektivitas  dan  aktivitasnya  tinggi. Modifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. misalnya perlakuan asam-asam mineral, hidrdotermal, pengembanan Jogam-logam transisi sebanyak satu, dua, atau lebih (Buchoril dkk, 2019).

## Minyak Jelantah
Minyak jelantah atau minyak kelapa sawit bekas penggorengan adalah minyak yang digunakan lebih dari sekali dalam penggorengan, sehingga menyebabkan kerusakan pada minyak  goreng  mulai  dari  warna,  bau  dan  sifat  kimianya  (  Trisunaryanti  dkk,2015). Perubahan sifat ini dikarenakan pada saat penggorengan, ikatan asam lemak tak jenuh akan putus  membentuk  asam  lemak  jenuh,  semakin  lama  minyak  digunakan  dalam penggorengan semakin banyak lemak jenuh yang terbentuk dalam minyak jelantah.

## Biodiesel
Biodiesel  merupakan  senyawa  metil  ester  dengan  asam  lemak  rantai  panjang seperti  laurat,  palmitat,  stearat,  oleat,  dan  lain ‐ lain.  Biodiesel  merupakan  bahan  bakar alternatif dari sumber daya terbarukan (renewable resources), dengan komposisi ester asam lemak  dari  minyak  nabati  antara  lain:  minyak  kelapa  sawit,  minyak  kelapa,  minyak  jarak pagar, minyak biji kapuk, dan masih ada lebih dari 30 macam tumbuhan Indonesia yang memiliki potensial untuk dijadikan bahan baku pembuatan biodiesel (Aderemi dkk, 2012).
Sebagai  bahan  bakar  alternatif,  biodiesel  memiliki  banyak  keunggulan  dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi diantaranya: ramah lingkungan, emisi pencemaran udara yang relatif rendah, dapat terurai secara alami (biodegradable), dan bisa digunakan tanpa memerlukan proses modifikasi mesin.  Biodiesel dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi, yaitu reaksi antara minyak nabati atau lemak hewani dengan alkohol menghasilkan alkil ester (biodiesel) dan hasil samping gliserol dengan bantuan katalis (Leung dkk, 2017).Katalis digunakan  untuk  meningkatkan  kecepatan  reaksi  dan  yield  produk  (Noiroj  dkk, 2017).Konversi trigliserida menjadi metil ester atau etil ester melalui proses transesterifikasi dapat  mengurangi  berat  molekul  trigliserida  hingga  sepertiganya  dan  mengurangi viskositas hingga seperdelapannya, serta sedikit meningkatkan titik nyalanya (Hajanti dkk, 2018).

## Reaksi Transterifikasi
Reaksi Tranesterifikasi merupakan reaksi yang banyak digunakan untuk mensintesis biodiesel. Transesterifikasi merupakan tahap konversi dari trigliserida menjadi alkil alkanoat, melalui  reaksi  dengan  alkohol  dan  menghasilkan  produk  samping  berupa  gliserol (Suwarsono dkk,2016). Sebuah trigliserida memiliki molekul gliserin yang terdiri dari tiga asam lemak rantai panjang yang menempel. Karakteristik lemak ditentukan oleh sifat asam lemak yang melekat pada gliserin itu yang pada akhirnya akan mempengaruhi karakteristik biodiesel tersebut (Azziz dkk,2017). Reaksi transesterifikasi dapat merubah sebuah tipe ester ke tipe ester yang lain dengan menggunakan alkohol (Kouzu dkk,2012). Diantara alkohol – alkohol yang menjadi sumber gugus alkil, metanol adalah yang paling banyak digunakan karena harganya murah dan reaktifitasnya paling tinggi, sehingga reaksi ini sering disebut juga sebagai reaksi metanolisis.

## Metode Kalsinasi
Proses  kalsinasi  adalah  perlakuan  pemanasan  pada  temperatur  tinggi  terhadap bahan agar terdekomposisi senyawa yang berkaitan secara kimia (Boey dkk,2019). Namun, istilah kalsinasi juga digunakan untuk mengacu kepada proses pemanasan bijih atau benda padat lainnya tanpa adanya atau hanya dengan sangat sedikit pasokan udara atau oksigen untuk melakukan dekomposisi termal. Dalam kalsinasi, bijih dipanaskan pada suhu di bawah titik  lelehnya.  Proses  kalsinasi  dapat  dilakukan  dalam  sebuah  furnace  yang  dapat dikendalikan  kenaikan  suhunya.  Proses  kalsinasi  dapat  dilakukan  tanpa  atau  dengan pengaliran udara (Darnoko dkk, 2010).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 22 Mei 2023 – 08 Juli 2023 di Laboratorium Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Sriwijaya. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pukul 07.00 – 16.00 WIB. Studi pustaka  dilakukan dengan penggalian informasi melalui internet dan jurnal illmiah.
Bahan dan alat yang  digunakan  dalam proses pembuatan  dan  analisa  Katalis zeolite alam adalah sebagai berikut:

## Bahan yang Digunakan
1. Zeolite Alam
2. Metanol 98%
3. Isopropil Alkohol
4. Fenolftalein
5. Aquadest
6. KOH
7. Minyak Jelantah

## Alat yang Digunakan
1. Neraca Analitik
2. Labu Erlenmeyer
3. Hotplate + Magnetic stirrer
4. Cawan Porselin
5. Pengaduk
6. Kertas saring
7. Gelas Kimia
8. Ayakan 100 mesh
9. Corong pemisah
10. Desikator
11. Termometer
12. Furnace

## Perlakuan dan rancangan percobaan
Variabel tetap
a. Perbandingan rasio mol minyak jelantah : metanol  : 1 : 19
b. Waktu reaksi
: 1 jam
c. Kecepatan pengadukan
d. Suhu pembuatan biodiesel : 60 o C
e. Jumlah katalis zeolite yang digunakan
: 2 gr

## Variabel bebas
a. Suhu kalsinasi
: 800 o C, 900 o C, 950 o C
b. Waktu kalsinasi  : 3 jam, 3,5 jam, 4 jam

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Hasil Penelitian
Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan data mengenai hasil analisa katalis zeolite menggunakan alat XRD ( X-Ray Diffraction) yang dapat dilihat pada Tabel 1 dan massa sampel sebelum dan sesudah kalsinasi pada Tabel 2 Hasil analisa produk biodiesel dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 1. Hasil Analisa Katalis Zeolite Jenis Katalis Suhu Kalsinasi ( o C) Sampel Hasil Pemeriksaan Waktu (Jam) Intensity Zeolite (cps) Crystalite Size (Å)
90 o (α) 90 o (β) 90 o (y) K 1.1 K 1 3 317 6,582 6,582 6,582 K 1.2 3,5 312 6,843 6,843 6,843 K 1.3 4 1800 7,037 7,037 7,037 K 2.1 K 2 3 1500 5,4 5,4 5,4 K 2.2 3,5 800 800 800 800 K 2.3 4 250 4,9084 4,9084  4,9084 K 3.1 K 3 3 246 280 280 280 K 3.2 3,5 280 8,13 8,13 8,13 K 3.3 4 270 11,24 11,24 11,24
Tabel 2. Hasil Analisa Massa (gr) Sampel Sebelum dan Sesudah Kalsinasi
Jenis Katalis Massa (gr) Sebelum kalsinasi Sesudah kalsinasi K 1.1 25 24,237 K 1.2 25 23,15 K 1.3 25 23,9 K 2.1 25 22,557 K 2.2 25 22,3 K 2.3 25 21,26 K 3.1 25 22,2 K 3.2 25 21,75 K 3.3 25 21,337 Tabel 3. Hasil Analisa Produk Biodiesel Variasi Katalis (oC) Suhu ( o C)
Waktu  Pengadukan Katalis
Zeolite Yield  Densitas  Viskositas  FFA(%) Titik Nyala (oC) (jam) (rpm) (suhu 800
o C, 4 jam) (gr)
(%) (gr/cm 3 )  (mm 2 /s) Minyak
Jelantah K 1.1 60 1 jam 800 rpm 2 gr 60 0,7
1,78 0,64 115 K 1.2 65 0,75 1,68 114 K 1.3 77,5 0,86 2,26 120 K 2.1 62,5 0,82 1,52 91 K 2.2 65 0,77 1,95 95 K 2.3 62,5 0,84 1,57 98 K 3.1 55 0,8 1,73 101 K 3.2 60 0,71 1,42 105 K 3.3 57,5 0,69 1,52 108

## Pembahasan
Pengaruh Suhu dan waktu Kalsinasi Terhadap Intensity (cps) Zeolite
Pada penelitian ini menggunakan variasi suhu dan waku kalsinasi. Berdasarkan hasil penelitian  yang  diperoleh,  suhu  kalsinasi  sangat  berpengaruh  terhadap  intensity  Zeolite dapat dilihat pada

## Gambar 1.  Grafik Pengaruh Suhu Kalsinasi Terhadap Intensitas (cps) Zeolite
Pada grafik diatas menunjukan bahwa suhu kalsinasi terbaik terdapat di suhu 800˚C pada waktu  4  jam  yang  mana  mempunyai  Intensitas  Zeolite  yang  tertinggi  dan  yield  yang dihasilkan 72,5%. Hasil penelitian ini sama dengan penelitin sebelumnya pada pembuataan katalis zeolite oleh (Qoniah dkk, 2010) dari bahan baku cangkang telur mendapatkan hasil suhu kalsinasi terbaik pada suhu 800˚C, 4 jam dan yield yang dihasilkan 80%. Perbedaan yield  yang  didapatkan  dipengaruhi  oleh  kecepatan  pengadukan  (rpm)  dan  banyak  nya produk biodiesel yang didapatkan (Trisunaryanti, dkk, 2010).
Pengaruh Suhu Kalsinasi terhadap  Massa (gr) Sampel
Grafik pengaruh suhu kalsinasi terhadap massa(gr) sampel dapat dilihat dibawah ini:
Gambar 3. Pengaruh Suhu Kalsinasi Terhadap Massa (gr) Sampel 0 500 1000 1500 2000 800 900 950 int enc ity z eo li te (c p s) suhu kalsinasi (̊C) 3 jam 3,5 jam 4 jam 19 20 21 22 23 24 25 800 900 950 M assa S am p el (gr) Suhu Kalsinasi ( ⁰C) 3 jam 3,5 jam 4 jam
Pada gambar 3 terlihat bahwa suhu kalsinasi sangat berpengaruh pada massa sampel. Dilihat dari grafik, hasil yang didapatkan menunjukan hubungan antara suhu kalsinasi dan massa sampel menurun. Dari data grafik diatas, proses kalsinasi pada suhu 8 00˚C , 900 ˚C , dan   95 0˚C terjadi pengurangan massa  serbuk  sesudah kalsinasi. Rata-rata  penurunan massa  setelah  proses  kalsinasi  sebesar  2,9  gram.  Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  hasil penelitian sebelumnya, menurut (Ike dkk, 2021) pada pembuatan katalis heterogen dari batu gamping gunung puger mendapatkan rata-rata hasil massa serbuk batu gamping sebelum dan sesudah kalsinasi sebesar 8,5 gram. Perubahan berat sampel dipengaruhi oleh suhu kalsinasi, semakin tinggi suhu kalsinasi maka berat sampel akan semakin kecil (Trisunaryanti dkk,2018).

## Pengaruh Waktu Kalsinasi Terhadap % Yield Bodiesel
Pengaruh waktu kalsinasi dipelajari dari 3 jam, 3,5 jam dan 4 jam. Pada 3 jam pertama %  hasil  biodiesel  baru  mencapai  65%,  (Tabel  4.4).  Pada  jam  ke  3,5  hasil  biodiesel  baru mencapai 67,5%  kenaikan yield biodiesel tidak terlalu besar. Pada jam ke-4, reaksi sudah menunjukkan hasil yang maksimal. Biodiesel yang dihasilkan sudah mencapai 72,5 %.
Tabel 4. Pengaruh Waktu Kalsinasi Terhadap % Yield Bodiesel Suhu Kalsinasi Variasi Kalsinasi % Yield (800˚C,900˚C,950˚C) K 1 K 1.1 65
K 1.2 67,5
K 1.3 72,5 K 2
K 2.1 60 K 2.2 62,5
K 2.3 65
K 3 K 3.1
55 K 3.2 57,5 K 3.3
60
(Susilowati  dkk,  2006)  juga  menggunakan  zeolit  alam  sebagai  katalis  dalam pembuatan  biodiesel  dari  minyak  biji  kapuk.  Yield  biodiesel  yang  dihasilkan  lebih  kecil dibandingkan dengan penelitian ini yaitu sebesar 0,5% pada waktu reaksi 50 menit. (Harjanti dkk, 2008) mendapatkan yield biodiesel lebih besar yaitu 73% pada waktu 60 menit. Hal ini disebabkan  karena  Harjanti  menggunakan  NaOH  pada  saat  aktivasi  zeolit,  sehingga terbentuk  Na-  Zeolit  yang  nantinya  berfungsi  sebagai  katalis.  Dalam  penelitian  ini digunakan K-Zeolit yang diaktifasi dari zeolit alam (Hajanti dkk, 2018).

## Uji Mutu Biodiesel
Setelah  dilakukan  uji  kemampuan  katalis  dalam  pembuatan  biodiesel,  biodiesel dilanjutkan  dengan  pengujian  mutunya.  Pengujian  mutu  biodiesel  dilakukan  bertujuan untuk menguji kemampuam selektivitas katalis yang dihasilkan. Uji mutu biodiesel meliputi densitas, viskositas, titik nyala dan  yang dapat dilihat pada tabel 3.
Berdasarkan tabel 3, menunjukkan bahwa densitas biodiesel yang dihasilkan oleh katalis telah sesuai dengan standar SNI biodiesel, sehingga menunjukkan biodiesel yang baik.  Katalis  menunjukkan  kemampuannya  bahwa  katalis  dapat  mengubah  mutu  dari minyak  jelantah  menjadi  mutu  biodiesel  (Badan  Standardisasi  Nasional,  2015).  Sehingga katalis  Zeolite  memiliki  fungsi  selektivitas  yang  baik  dengan  terpenuhinya  beberapa parameter SNI 7182:2015 biodiesel seperti densitas, viskositas, dan titik nyala.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
1. Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi terbaik untuk pembuatan biodiesel dengan menggunakan zeolit sebagai katalis didapat pada suhu kalsinasi 800 ˚C adn waktu kalsinasi 4 jam dan konsentrasi zeolit 2%. Yield biodiesel yang dihasilkan pada kondisi terbaik sebesar 72,5% .
2. Biodiesel yang dihasilkan telah memenuhi beberapa parameter SNI 7182:2015, dimana katalis  terbaik  menghasilkan  mutu  biodiesel  dengan  densitas  sebesar  0,86  gr/ml, viskositas 2,26 mm²/s, titik nyala 115˚C.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Noiroj,  K.,  Intarapong,  P.,  Luengnaruemitchai,  A.  and  Jai ‐ In,  S.  2017.  A  comparative  study  of KOH/Al2O3 and KOH/NaY catalysts for biodiesel production via transesterification from palm oil. Renewable Energy, 34 2008), 1145 – 1150.
Leung, D. Y. C., Wu, X. and Leung, M. K. H. 2015. A review on biodiesel production using catalyzed transesterification. Applied Energy, 87, 4 2017), 1083 ‐ 1095.
Benjapornkulaphong, S., Ngamcharussrivichai, C. and Bunyakiat, K. 2018. Al 2 O 3 ‐ supported alkali and alkali earth metal oxides for transesterification of palm kernel oil and coconut oil. Chemical Engineering Journal, 145, 3 2009), 468 ‐ 474.
Kansedo,  J.,  Lee,  K.  T.  &  Bhatia,  S.  2017.Biodiesel  production  from  palm  oil  via  heterogeneous transesterification. Biomass and Bioenergy, 33, 271 ‐ 276.
Soetaredjo,  F.  E.,  Ayucitra,  A.,  Ismadji,  S.  &  Maukar,  A.  L.  2011.  KOH/bentonite  catalysts  for transesterification of palm oil to biodiesel. Applied Clay Science, In Press, Corrected Proof.
Helwani,  Z.,  Othman,  M.  R.,  Aziz,  N.,  Kim,  J.  and  Fernando,  W.  J.  N.  2016.  Solid  heterogeneous catalysts for transesterification of triglycerides with methanol: A review. Applied Catalysis A: General, 363, 1 ‐ 2 2009), 1 ‐ 10.
Aderemi, B. O. and Hameed, B. H. 2012. Alum as a heterogeneous catalyst for the transesterification of palm oil. Applied Catalysis A: General, 370, 1 ‐ 2 2018), 54 ‐ 58.
Lukic, I., Krstic, J., Jovanovic, D. & Skala, D. 2014. Alumina/silica supported K 2 CO 3 as a catalyst for biodiesel synthesis from sunflower oil. Bioresource Technology, 100, 4690 ‐ 4696.
Boey, P. ‐ L., Maniam, G. P. & Hamid, S. A. 2019. Biodiesel production via transesterification of palm olein using waste mud crab (Scylla serrata) shell as a heterogeneous catalyst. Bioresource Technology, 100, 6362 ‐ 6368.
Kouzu, M., Hidaka, J. ‐ s., Komichi, Y., Nakano, H. & Yamamoto, M. 2012. A process to transesterify vegetable oil with methanol in the presence of quick lime bit functioning as solid base catalyst. Fuel,  88,  1983 ‐ 1990. https://www.neliti.com/id/publications/217434/karakterisasi-zeolit- alam-gunung-kidul-teraktivasi-sebagai-media-adsorben-pewarnaan . (diakses tanggal 18 Juni 2023).
Badan  Standardisasi  Nasional  (2015):  SNI  7182:2015  “BIODIESEL”  (2015  ed.)  (BSN,  Ed.),  Jakarta, diperoleh melalui situs internet: www.bsn.go.id .
Hidayati, Nur, et al. (2017). Jurnal Teknologi Bahan Alam. Transesterifikasi Minyak  Goreng Bekas Menjadi Biodiesel Dengan Katalis Kalsium Oksida, Vol. 1 (No.1)
Suwarsono, WP., Gani, I.Y, dan Kusyanto, 2016, “ Sintesis Biodiesel dari Minyak Biji Ketapang ya ng Berasal dari Pohon Ketapang Yang Tumbuh di Kapus UI Depok “, Valensi, vol.1, no.2, 44 -52.
Trisunaryanti, W., Triwahyuni, E., dan Sudiono, S., 2010,” Preparasi, modifikasi dan karaterisasi katalsi Ni-Mo/Zeolit alam dan Mo- Ni/Zeolit Alam”, Jurnal Teknoin, Vol.10,N0.4, hal.269- 283.
Yuliani et al, 2018, “ Pengaruh Katalis Asam Sulfat dan Suhu Reaksi pada Esterifikasi Minyak Biji Karet (Hevea brasiliensi) menjadi biodiesel”, Chemical Enggineering Journal, Vol.3, No.1.